m-Oo 



100 7o Co 0,01930 59 16855 15,008 15 



0,01749 (unsicher) 16041 14,285 (?) 



Man erkennt aus obigen Zahlen, dass sie für das Nickel in der 

 Nähe des Umwandlungspunktes die Resultate der älteren Untersuchung 

 bestätigen ; dagegen zeigt sich die interessante Tatsache, dass bei dem 

 Ni (II) auch die Gerade hinter dem Knick eine Curie'sche Konstante 

 ergibt, die auf eine gerade Magnetonzahl führt. Freilich galt die 

 Versuchsreihe an dem Ni (II) ursprünglich nur als Kontrollversuch, 

 weshalb die Gerade durch relativ wenige Punkte bestimmt ist, da 

 diese sich aber mit bemerkenswerter Regelmässigkeit an einander 

 reihen, wird der Schluss wahrscheinlich, dass hier keine wesentlichen 

 Versuchsfehler vorliegen. Das zeigt, dass bei dem Ni (I) die Ver- 

 unreinigungen den Vorgang etwas getrübt haben, wodurch die grössere 

 Abweichung von der ganzen Magnetonzahl, die aus dieser Versuchs- 

 reihe resultiert, verständlich wird. Die Behauptung scheint also be- 

 rechtigt, dass das reine Nickel in der nächsten Nähe von 1200° a. T. 

 die Zahl seiner Magnetone von acht auf neun vermehrt. 



Wie man sich eine solche Vermehrung der Magnetone vorzu- 

 stellen hat, und wie sich vor allem der Umstand erklären lässt, dass 

 trotz dieser Vermehrung bei der betreffenden Temperatur kein Sprung 

 in der Suszeptibilität zu bemerken ist, wie z. B. beim reinen Eisen, 

 wird eine genauere Theorie noch zu zeigen haben. 



Interessant ist die Bemerkung, dass der Zustand des reinen 

 Nickels mit 9 Magnetonen bereits schon von anderer Seite her be- 

 kannt ist. Er ergibt sieh nämlich als Extrapolationswert aus dem 

 Verlauf der Curie'scheri Konstanten der reversibeln Nickel-Eisen- 

 Legierungen ^), wo er jedoch schon bei viel tieferen Temperaturen 

 auftritt. Dort handelt es sich um feste Lösungen von Feg Ni mit 

 Ni; es scheint hier also ein Einfluss der Umgebung auf das Atom 

 konstatierbar zu sein. 



Für das reine Kobalt sind in der vorstehenden Tabelle beide Ver- 

 suchsreihen zur Berechnung herangezogen worden. Es zeigt sich je- 



') Durch Verunreinigung des Materials mit Eisen und Kobalt unsicher. 

 -) P. Weiss; Arch. phys. nat. (4) t. XXXI. 1911. S. 402. 



